516 
0. Westphal, 
Die Amerikaner fanden für künstlichen Auortliit nach der 
thermischen Methode 1550°. E. Dittler fand mittelst der gleichen 
Methode, aber bei sehr langsamer Erhitzung, 1370°. 
Anorthit vom Vesuv, vollkommen wasserhell, ergab mir neuer- 
dings bei Bestimmung unter dem Heizmikroskop den Schmelzbeginn 
bei 1285°; bei 1340° war der ganze Anorthit geschmolzen. Die 
Erhitzungsdauer zwischen diesen Temperaturpunkten betrug 80 Mi- 
nuten, die Temperatursteigerung war somit eine rasche. B. Xacken 
fand 1485°. 
In der vorerwähnten Arbeit habe ich die Unterschiede der 
thermisch bestimmten und der optisch bestimmten Schmelzpunkte 
auf die Verschiedenheit der Methode zurückgeführt. Die rasche 
Erhitzung einer verhältnismäßig großen Materialmenge gibt bei 
der thermischen Methode stets zu hochliegende Schmelzpunkte. Die 
kurze Zeit der Erhitzung genügt nicht zur Überwindung der bei 
den meisten Silikaten recht großen Schmelzträgheit. 
Beitrag zur Kenntnis der optischen Verhältnisse des Periklas. 
Von Otto Westphal in Leipzig. 
Mit 1 Textfigur. 
Die Angaben über die Brechungsindizes des Periklas weichen 
ziemlich stark voneinander ab. Nach Sommerfeldt 1 hat man dies 
auf beigemengte Stoffe zurückzuführen. 
Der Genannte bestimmte an Kristallen, die durch Schmelzen 
von Mg 0 im elektrischen Flammenbogen erzeugt wurden : 
n (Rot) = 1,7298 
n ua = U7350 
n (Blau) = 1,7360. 
Ebenfalls für künstliche Periklaskristalle fand Mallard 1 2 
die Werte: 
n (Li) = 1.7307 
n (Na) = 1.7364 
n (Te) = 1,7416. 
Für meine Untersuchungen stand mir künstlicher Periklas von 
Staßfurt zur Verfügung. Er zeigte durchweg das Oktaeder als 
1 — 4 mm große, helle, ein wenig gelbliche Kristalle. Seine 
Analyse ergab : 
MgO 99,25° o 
Glühverlust 0,99 t 
TJnlösl. Rückst 0.31 . 
99.55 0 o. 
1 Dies. Centralbl. 1907. p. 212. 
2 Bull. soc. fr. min. 1893. 16. p. 16. 
